﻿bei höheren Temperaturen. 



143 





Molekular- 



Molekular- 



Gewichts- 





proportionen 



prozente 



prozente 



SiO^ . . . 



12 



41,4 



31,6 



Al,03 . . 



1 



3,45 



4,4 



B,03 . . 



2 



6,9 



6,1 



WO, . . . 



1 



3,45 



10,1 



ZnO . . 



9 



31,0 



31,9 



CaO . . . 



. . . . . 1 



3,45 



2,4 



Ba 0 . . . 



1 



345 



6,7 



K2 0 . . . 



1 



3,45 



4,1 



Na^O . . 



. . . . . 1 



3,45 



2,7 





29 



100,00 



100,0 



Die Glasuren wurden bei Segerkegel 8 — 10 co 1250 — 1300^ 

 aufgebrannt. Bei der langsamen Abkühlung im Industrieofen, 

 die ca. 6 — 8 Stunden von 1300^ — 800^ dauerte, haben sich be- 

 sonders 2 Kristallarten gebildet. In W Og-freien, sonst aber 

 gleich zusammengesetzten Glasuren sind die Kristalle häufig 

 soweit entwickelt, daß sich folgende optische Eigenschaften er- 

 mitteln lassen. Es sind stark licht- und doppelbrechende Nadeln 

 mit gerader Auslöschung und einachsig positivem Interferenz- 

 bild. Die Unlöslichkeit in Salzsäure spricht für Zinkmetasilikat. 

 Der leicht in HCl lösliche Willemit kommt daher nicht in 

 Frage. Das Aufleuchten unter der Einwirkung von Kadium- 

 strahlen wurde gleichfalls beobachtet. In den Wolframsäure ent- 

 haltenden Glasuren sind die Zinksilikate fast stets sphärolithisch 

 ausgebildet und zeigen dann einen vom Zentrum der radial- 

 strahligen Kristallisation ausgehenden Rhythmus, wie er in Bild 3 

 auf Taf. VII und Bild 1 und 2 auf Taf. VIII dargestellt ist. Bild 2 

 Taf. VIII zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit den Kugelgraniten aus 

 Virvik in Finnland. Außer der Bänderung sind auch primäre 

 „Verwerfungen" erkennbar, auf deren Vorkommen R. E. Liese- 

 gang ^ beim Trinatriumphosphat hinwies. 



Aus den wechselnden Abständen der konzentrischen Ringe 

 kann nicht auf die Diffusionsrichtung geschlossen werden, da einem 

 Wachsen der Abstände bei zentrifugaler Diffusion die bei weiterer 

 Abkühlung zunehmende Zähigkeit der Glasurs chmelze entgegen- 

 Avirkt. Man vergleiche dazu das instruktive Bild der durch Tem- 

 peraturveränderung gestörten Systeme von Silberchromatlinien 



1 R. E. Liesegang, Naturwiss. Wochenschr. 1913. No. 25. 



